409 



derholt Stücke abgeschlagen worden, um zu Übungs-Analysen zu dienen 

 und hatten fast jedesmal einen verschiedenen Kieselsäuregehalt zwischen 

 52 und 55 Proc. ergeben. Dieser Umstand veranlasste genauere Unter- 

 suchung. Dieselbe stellte dann bald heraus, dass diejenigen Strahlenbün- 

 del, welche von der ebeneren Begränzungsfläche ausgehen, und diejenigen, 

 welche von der grubigen ausgehen, schon im Habitus verschieden sind. 

 Die ersten sind blätterig strahlig, schimmernd, durchscheinend, blassröth- 

 lich, die anderen feinstrahligj matt, fast undurchsichtig, weiss. Beiderlei 

 Strahlenbündel stossen in der Mitte zusammen, nur selten einen Zwischen- 

 raum zwischen sich lassend, häufig deutlich in einander übergreifend, so 

 dass sich die einzelnen Strahlen kreuzen; wo das letzte der Fall ist, er- 

 weisen sich die blättrig-strahligen Bündel deutlich als die später gebil- 

 deten, indem sie an den feinstrahligen entweder abstossen, oder die Zwi- 

 schenräume zwischen ihnen ausfüllen. Ausser diesen Strahlenbündeln 

 finden sich in der Platte auch noch, obwohl sehr selten, perlmutterglän- 

 zende Tafeln (Stilbit). Die bisher untersuchten Probestücke waren der 

 mittleren Partie entnommen, in welcher die beiderlei Strahlenbündel, Des- 

 min und Mesolith zugleich Theil haben. Indem Schmid den blättrig-strah- 

 ligen Theil mechanisch aussonderte , erhielt er ein homogenes Material 

 von der Dichte 2,16 und Härte 3,5; in der Löthrohrflamme faserte es 

 sich auf und schmolz unter Krümmung der Fasern leicht zu einem trüben 

 Glase; das Glühlicht war gelb; grobe Brocken waren nach zweitägigem 

 Liegen in Salzsäure trübe geworden, sonst wenig angegriffen; feines Pul- 

 ver wurde von Salzsäure bei vorsichtiger Erwärmung klar aufgelöst; die 

 Lösung gelatinirte nach einiger Zeit. Feines Pulver im Wasserbade ge- 

 trocknet ergab die folgende Zusammensetzung: 



Sauerstoff 



Kieselsäure .... 



56,879 Proc. 30,234 . 



. 11,695 



Thonerde mit einer Spur 







von Eisenoxyd . . 



16,698 . 



. 7,781 . 



. 3 



Kalkerde 



7,694 . 



. 2,198) 





Talkerde 



0,028 . 



. 0,011). 



. 0,991 





1,389 . 



. 0,362) 







17,245 . 



. 15,331 . 



. 5,911 





90,933. 







Diess entspricht sehr vollkommen der Desmin-Formel. (Bei Berech- 

 nung der Sauerstoffgehalte sind die neueren Atomzahlen angewendet.) Am 

 grössten ist die Abweichung für den Wassergehalt. Ihm wurde noch eine 

 besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Bei gewöhnlicher Temperatur 

 verliert Desminpulver auch nach längerem Verharren unter einem trock- 

 nen Luftstrom nur sehr wenig Wasser; nach 9stündiger Dauer des Ver- 

 suches betrug der Verlust 0,430 Proc. So bleibt das Verhalten bis zum 

 gewöhnlichen Siedepunct; ist er aber erreicht, dann beginnt Wasser dem 

 Luftstrom zu folgen; dasselbe betrug nach 5 Stunden 1,634 Proc; bei 

 Temperaturen über dem Siedepunct nimmt der Betrag rasch zu. Ein an- 

 deres Zeolithstück, dessen Fundort Vagöe , von gleichem Habitus, glei- 



